96 : .Karsten 



Spur von Kohle aber sehr deutliche Spuren von Kupferoxydul, dessen Ge- 

 halt hidefs höchstens zu 0,05 Procent geschätzt werden kann. 



2. Dasselbe Kupfer, in dem gewölmlichen kleinen Gaarheerde vor dem 

 Gebläse mit Kohle umgeschmolzen und in dem Zustande aus dem Heei-de 

 genommen, wenn es die sogenannte Ilammergaare noch nicht erhalten hat, 

 erleidet keine bemerkbare Verminderung seiner Festigkeit in der gewöhn- 

 lichen Temperatur. In höheren Temperaturen ist die Abnahme der Festig- 

 keit aber sehr bemerkbar. Es enthält keine Spur von Kupferoxjdul, aber 

 deutliche Spui-en von Kohle. Die durch das Ausstrecken erlangte Sprödig- 

 keit kann erst gehoben werden, wenn das Blech schon braunrothe Glühhitze 

 erhält, luid daher ist das Kupfer zu Goldjslattirungen nicht geeignet. 



3. Dasselbe Kupfer, im Graphit - Tiegel mit Kohle umgeschmolzen, zeigt 

 ganz dasselbe Verhalten wie das noch nicht hammergaare Kupier aus dem 

 Heerde. Ein ähnliches Verhalten zeigt es auch alsdann, wenn es im Gra- 

 phit-Tiegel ohne Kohlenzusatz geschmolzen, aber im Tiegel lange Zeit flüs- 

 sig erhalten wird. Durch rasches Umschmelzen und Ausgiefsen in nicht zu 

 starke eiserne Formen, erhält man ein Gemenge von lichtroth und rüthlich- 

 gelb gefärbtem Kupfer, welches sich auf der frischen Bruchfläche in einzel- 

 nen neben einander gelagerten Schichten zu ei-kennen giebt. Das Kupfer 

 enthält Spuren von Kupferoxjdul und von Kohle und bekommt Schiefer 

 wenn es ausgestreckt wird. Schichtet man das Kupfer aber beim Umschmel- 

 zen im Tiegel mit Kohlenstaub, schmelzt es langsam und mit allmählig ge- 

 steigerter Hitze ein, und erhält es lange Zeit im flüssigen Zustande, so ver- 

 bindet es sich mit der ganzen Menge von Kohle , welche es aufzunehmen 

 vermag. Die Festigkeit des Kupfers in der gewöhnlichen Temperatur scheint 

 zwar nicht gelitten zu haben, aber das Metall verträgt nicht mehr die braun- 

 rothe Glühhitze sondern zerfällt in dieser Temperatur unter dem Hammer. 

 Der gi'öfste Kohlegehalt, der sich durch anhaltendes Cementiren und darauf 

 folgendes Schmelzen an das Kupfer bringen läfst, beträgt 0,2 Procent. Dies 

 Kujifer zeigt in der gewöhnlichen Temperatur noch eine aufserordentliche 

 Festigkeit, wird aber leicht schiefrig und verliert die durch das kalte Aus- 

 strecken erlangte Sprödigkeit erst bei einem so hohen Hitzgrade, dafs es 

 dadurch zu plattirten Arbeiten unbrauchbar wird. 



4. Dasselbe Kupfer, im kleinen Gaarheerde umgeschmolzen und in dem 

 gewöhnlichen hammcrgaarcn Zustande aus dem Heerde genommen, zeigte 



